94 " CAMILLE MATIGNON 



compartiment communique avec le second, par un canal étroit pra- 

 tiqué dans le mur de séparation, et le deuxième avec le troisième par 

 une disposition semblable. Dans chaque cavité se trouvent des élec- 

 trodes verticales en charbon placées au-dessus du bain de fusion. Le 

 courant pénètre par les électrodes du four d'épuration réunies en 

 quantité, passe en formant arc à travers la scorie, arrive au bain 

 métallique, pénètre successivement dans le deuxième et troisième 

 compartiment à travers les deux canaux de communication et, après 

 avoir traversé les scories, revient aux électrodes de ces deux derniers 

 fours qui sont toutes réunies en surface. 



Les canaux de communication sont assez étroits de manière à con- 

 centrer l'effet Joule en ces points et à éviter ainsi l'obstruction par 

 une solidification. Le garnissage des compartiments est approprié à 

 leur fonction. La sole et les parois du compartiment d'oxydation sont, 

 dans la partie occupée en permanence par le métal, construits de ma- 

 tériaux basiques ou acides, suivant que le métal à afiiner est ou non 

 phosphoreux, mais la partieen contact avec les scories doit être neutre, 

 en fer chromé par exemple. Dans les deux derniers fours, on emploie 

 de préférence la magnésie avec le fer chromé toujours à la hauteur 

 des parties scoritiées. 



M. Gin recommande l'emploi des aluminates de chaux et de magné- 

 sie obtenus par le mélange de la bauxite avec la dolomiepour les bains 

 de purification dans les deux derniers compartiments. On peut adjoin- 

 dre au mélange un peu de fluorure de calcium pour en abaisser le 

 point de fusion. L'oxydation delà fonte dans le premier four sera faite 

 avec du minerai de fer additionné de chaux si la fonte est phospho- 

 reuse ; la carburation dans le second peut être produite par l'addition 

 d'une fonte extracarburée, préparée à l'avance, enfin la mise au point 

 final s'effectue dans le dernier compartiment muni d'un trou de coulée. 



Pour effectuer la coulée de l'acier, on immerge les électrodes du 

 troisième four en même temps qu'on écarte les électrodes du premier 

 four pour ne pas modifier le régime du courant. Pendant la coulée, on 

 maintient le niveau du bain invariable en enfonçant progressivement 

 les électrodes, la coulée est terminée quand celles-ci arrivent à la sole. 

 On soulève maintenant ces dernières électrodes en même temps qu'on 

 abaisse les premières, le métal du premier four passe dans le deuxième 

 et celui du deuxième dans le second. lU suffit maintenant de couler 

 une fonte nouvelle dans le premier compartiment en même temps 

 qu'on relèvera ses électrodes. 



La dissolution du carbone par immersion des électrodes dans le 

 dernier bain dépend de la durée de l'immersion et ne varie pas d'une 



